580 Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 



langen Markstrahlzellen), 'in starren homogenen Tröpfchen und Pfropfen 

 auch in einzelnen Fasern. In manchen dieser eine gelblichgrüne, körnige, 

 in Alkohol lösliche Substanz, desgleichen da und dort im Strangparenchym 

 und in Kristallkammern neben den Kristallen. Eisenchlorid schwärzt 

 Wände und 'Inhalt sämtlicher Zellen. 



Besonders als vortreffliches Möbelholz und für Täfelungen geschätzt. 



111. Brasilianisches Rosenliolz. 



Das Brasilianische Rosenholz, in seiner Heimat Pao de Rosa, auch 

 Cego Maschado, Sebastiäo de Arruda genannt, in England Tulpenholz, 

 Tulip-Wood '), stammt von Physocalyinma scaberrimum (Ph. floridum) 

 Pohl, einem kleinen Baume der Lythraceen (p. 443) im östlichen Peru 2) 

 und kommt hauptsächlich über Bahia in den Handel. 



Holz hell rosen- oder fleischrot, in ungleichen Abständen mit dunk- 

 leren, bis tief karminroten Zonen oder Streifen, im Querschnitt gleich- 

 mäßig hell punktiert und in einzelnen Querzonen mit deutlichen Poren, 

 eine Mehrzahl solcher, sowie zarte helle Querlinien und die sehr feinen 

 Markstrahlen aber erst unter der Lupe zeigend 3). Im Längsschnitt gleich- 

 mäßig dicht, für das freie Auge oft kaum nadelrissig, glanzlos; auf der 

 Tangentiallläche bei Lupenbetrachtung infolge regelmäßiger Anordnung 

 der Markstrahlen sehr fein querstreifig. — Hart, sehr dicht, schwer, 

 doch leicht- und glattspaltig ; duftlos ^). 



Mikroskopischer Charakter, Gefäße von sehr ungleicher, 0,025 

 bis 0,260 mm betragender Weite, die engeren zerstreut, einzeln, oder 

 zu zwei und mehr radial gereiht, die weiteren oft in Querzonen, alle 

 dickwandig, mit einfach durchbrochenen Gliedern und einander nicht 

 berührenden, etwa 3 — 5 [jl breiten Hoftüpfeln, auch mit Thyllen. Mark- 

 strahlen meist zweischichtig und 0,08 — 0,15 mm (manche bis 0,23 mm) 

 hoch, seltener einschichtig oder dreischichtig, in mehr oder minder deut- 

 lichen Stockwerken. Markstrahlzellen 8 — 1 4 \i hoch und 5 — 8 [j, breit, 

 dickwandig, ziemlich gleichförmig, gegen Gefäße meist reichlich getüpfelt. 

 Dickwandige Fasern, mit sehr kleinen Tüpfeln, im Querschnitt von un- 

 gleicher Form und Größe, als Grundmasse. Strangparenchym reichlich, 

 doch ungleichmäßig verteilt; sowohl an den Gefäßen (meist mehrzellig). 



-1) Seniler, 1. c, p. 696. 



2) Engler-Prantl, Natürl. Pflanzenfamilien, III, 7, p. 11. 



3) Das Lupenbild bei Stone, 1. c, Taf. IX, Fig. 74 zeigt die hellen Pünktchen 

 allzu derb, Markstrahlen und Querlinien überhaupt nicht. 



4) Der Name bezieht sich bei diesem Holze auf die Färbung, nicht, wie bei 

 anderen, auf den Duft. 



